Achtzehnter Abschnitt. Fasern. 



2G9 



beste Füllmaterial für Rettungsgürtel u. dgl. bezeichnet i). Neuestens wer- 

 den die Pflanzendunen statt Baumwolle in der Chirurgie angewendet 2). 



3) Vegetabilische Seide 3). 



Die Samen vieler Pflanzen sind, wie bekannt, mit einem Haarschopf 

 versehen. Die Haare dieses Sämenschopfes sind bei einigen Apocyneen 

 und Asclepiadeen so lang utid glänzend, dass man vielfach versucht hat, 

 sie zu verspinnen und zu verweben. Man hat diesen Faserstoften den 

 Namen »vegetabilische 

 Seide« (soie vegetale oder So- 



sehr häufig hat man ver- 

 sucht die sogenannte syrische 

 Seidenpflanze [Äsclepias sy- 

 riaca), die eigentlich aus Nord- 

 amerika stammt und häufig in 

 unseren Gärten als Zierpflanze 

 gezogen wird, auf vegetabilische 

 Seide auszubeuten. Die in den 

 3 — 5 Zoll langen Balgkapseln 

 enthaltenen Samenhaare wären 



Fig. 57. Natürl. Grösse. Samen von Äsclepias curas- 

 nen werden zu können , der savua mit Haarschopf (vegetal)ilische Seide), 



starke Glanz der Haare würde 



den Geweben auch ein schönes, seidiges Aussehen geben, auch wäre 

 der Ertrag des Bodens an dieser vegetabilischen Seide ein genügender; 

 allein genaue und unparteiische Untersuchungen, welche in neuerer Zeit 



1 ) Der Kapok ist nach bisherigen Erfahrungen das beste Material für Schwimm- 

 gürtel u. dgl. Er übertrifft nicht nur in Bezug auf Tragki-aft die anderen bisher 

 verwendeten Materialien (Kork, Rennthierhaare, Sonnenbluraenmark), sondern ist auch 

 dadurch ausgezeichnet, dass er nach Imbibition mit Wasser rasch wieder trocknet 

 und seine früheren Eigenschaften wiedergewinnt. Gepresster Kapok vermag das 36 

 bis 37fache des eigenen Gewichtes zu tragen. Nach den Untersuclmngen der Deutsch. 

 Physik.-techn. Reichsanstalt übersteigt der passend geprcsste Kapok (1 g auf 40 cm 3) 

 das Sonnenrosenmark an Tragfähigkeit noch um 1/3 — V4 ^^^ erleidet dieser Faser- 

 stoff beim Eintauchen in Wasser und Wiederabtrocknen keine nachweisliche Ver- 

 änderung, während Sonnenblumenmark viel langsamer trocknet und im ausgetrock- 

 neten Zustande nicht mehr die ursprünglichen Eigenschaften gewinnt. Auf Kapok 

 als Füllmaterial für Rettungsgürtel wurde ein Reichspatent verliehen. 



2) Möller, Tropenpflanzer III (1899), p. U4. 



3) Wiesner, Mikr. Unters. Stuttgart 1872, p. 6 ff. v. Höhne!, Mikroskopie 

 der techn. ■•verw. Faserstoffe. Wieni887, p. 30 ff. Arnaudon, J. J., Sur les soies 

 veget. Monit scientif. -1893, p. 693 ff'. 



